— 97 — 



coefficienti di variazione /, della resistenza elettrica specifica, e dei coeffi- 

 cienti di contrazione questi ultimi solo per alcune amalgamo. Sono ancora 

 dati: i medii coefficienti di temperatura k' della resistenza elettrica speci- 

 fica, calcolati per ogni amalgama fra le temperature estreme notate nella 

 tabella 1; i rapporti fra tali coefficienti e quelli 1U calcolati; ed i coeffi- 

 cienti di temperatura k della resistenza elettrica delle singole amalgame in 

 tubi di vetro, fra i limiti di temperatura sovraccennati. 



Tabella 2. 



Valori corrispondenti alla temperatura di 271°. 





Vol% 

 Bi 



P 



1 





k' 





k 



Hg 





1,0000 













Bi Hg„ 



3,25 



0,919 



0,082 





— 0,000137 



8,6 



0,000986 



Bi Hgso 



6,30 



0,884 



0,118 





— 0,000240 



6,5 



0,000862 



Bi Hg 9 



12,99 



0,869 



0,134 



0,008 



- 0,000350 



4,6 



0,000750 



Bi Hg, 



25,15 



0,894 



0,113 



0,012 



— 0,000532 



3,6 



0,000572 



(Bi=Eg) (») 



56, 4 







0,012 









Bi Hg 



57,36 



1,014 



0,004 





— 0,000680 



1,7 



0,000402 



BÙHg 



84, 3 



1,043 



— 0,017 



0,005 



— 0,000761 



1,3 



0,000515 



Bi 





1,032 













« I coefficienti di variazione di resistenza l delle amalgame di bismuto 

 hanno un andamento analogo a quello dei X delle amalgame di stagno. La 

 curva tracciata con essi in funzione della concentrazione delle amalgame, ha 

 la stessa forma di quella data nella Nota antecedente ed è inutile ripeterla. 

 Il valore di X cresce dapprincipio rapidamente assieme alla concentrazione e 

 mostra di raggiungere un massimo in corrispondenza alla BiHg 9 (13 % in 

 volume 10,35% in peso, di Bi); diminuisce quindi alquanto più lentamente, 

 per ridursi quasi nullo per la Bi Hg (57 in v. 51 in p. % di Bi). 



« Anche qui fra i X ed i u esiste approssimativamente lo stesso rapporto 

 di grandezza osservato nelle amalgame di stagno. 



« Per dare nella tabella 2 i valori di fj, ci fu necessario studiare al- 

 cune delle amalgame rispetto alla loro densità, col metodo dilatometrico da 

 noi già usato. Nella tabella che segue registriamo la densità delle amalgame, 

 D T alla temperatura di 271°, dedotta dalla curva delle densità misurate fra 

 250 e 300° circa. Vicino poniamo la densità calcolata nella solita ipotesi 



(!) La (Bi == Hg) è una amalgama a pesi eguali di Bi e Hg studiata per la dilata- 

 zione dal Cattaneo. Kendiconti Acc. Lincei 1891. Voi. VII, 1° seni., fas. 2. 



Kendiconti. 1891, Voi.. VII, 2° Sera. 13 



